gern 



lessen 



63^ 



' 17' 



90 



00 



34 



44 



90 "^ 



'00 



34 



56 



54 



25 



55 



04 



45 



18 



51 



04 



53 



26 



43 



15 



39 



25 



140 Ad. Stengel, 



Die beobachteten Flächen sind: a{100|, ^|010|, c|001| 

 vorherrschend, d \0\2\ ,p\\\\\. 



Die Ergebnisse der 104 Winkelmessungen und die 

 rechnerisch ermittelten Werthe stellen sich wie folgt (Projection 

 Fig. 8): 



gerechnet 



c:p 001 : 111 



c:a 001 : 100 



c:d 001 :012 



— 001:011 — 

 b:d 010:012 55 25 



— 010:110 — 

 b:p ...... 010: 111 51 05 



p:p^ ..... \\\ -AU 53 30 



p:'p .111:111 77 51 



— 111:012 — 



— 111 :011 — 



Die Krystalle sind spaltbar parallel zu OlO und 100, nach 

 welchen Flächen sie bei starkem Drucke zerspringen. 



Die optischen Untersuchungen ergaben Doppelbrechung. 

 Die Schwingungsrichtungen auf der Basisfläche sind senkrecht 

 und parallel der Kante eh. 



Im Schneider'schen Axenwinkelapparate wurde auf 001 

 der Austritt zweier Axen in der Ebene 001 :010 beobachtet 

 und deren Neigungswinkel für weisses Licht in Glas zu 

 GG = 28° 10' bestimmt; mit Berücksichtigung der Brechungs- 

 exponenten der Linse berechnet sich aus diesem Werthe der 

 scheinbare Axenwinkel EE = 44° 10 '. 



Die erste Mittellinie ist, da sich die Platte bei der Unter- 

 suchung mit dem Quarzkeil als optisch negativ erwies, zugleich 

 Axe der grössten Elasticität (a) und steht senkrecht zur Basis- 

 fläche; daraus folgt für obiges Parametersystem das optische 

 Schema: Bca. 



Bei Anwendung farbigen Lichtes erkennt man p > v. 



Die untersuchte Substanz stammte von zwei Krystalli- 

 sationen, deren Producte sich als krj^stallographisch ident 

 erwiesen. 



